1(11 MEM0RTAS CIENT1FICAS I L1TF.RAR1AS. 
Sulfur o de bismuto cobrtso tie Cerro Blanco. A mas del ten nan- 
lit, descrito en ml 2.° A. pend ice a la segmula edicion de mi Ml- 
nercdojia, paj. 28, se hallo en cantidades considerables en la misma 
mina llamada la Criiia en el Cerro Blanco (Oopiapo) otro mi- 
neral de hismnto mui importantc tan to para la mdustria como pa- 
ra la ciencia. Sus caracteres son: 
Amorfo i en cristales prismaticos imperfectos; color gris de plo- 
mo, mas oscnro que el de tennantit; estructura fibrosa, las fi bras 
son unas hojas largas rayadas a lo largo, algunas tienen uno o dos 
milimetros do ancho i tambien algunas son como prisma estirados, 
delgados. A mas del crucero paralelo a las caras mas anchas, se ye 
otro oblicuo, tambien paralelo al eje cuyo angulo no se ha podido 
detenu i oar. Las fibras son rectas, diverj elites i tambien se notan en 
los cruzamientos de ellas linos huecos o concavidades cubiertas in- 
tcriormente de materia arcillosa ocracea. En jeneral, tiene as- 
pecto de ciertas variedados de antimonio gris con el cual fiicil seria 
equivocal- este mineral de bismuto; pero se distingue particular- 
mente por su blandura, pues tisna algo i deja raya gris sobre pa- 
pel. Al soplete, mui fusible; sobre carbon deja una pegadura ca- 
rac ten's tica del bxido de bismuto: en el tuboabierto, algo de subii- 
mado bianco autimonial, soluble en el acido nltrico concentrado i 
su disolucion se enturbia al a<n-eg;ar agua. Consta de 
o o o 
Bismuto „ 
Cobre 
Antimonio 
Azufre 
Oxido de hierro (criadero) 
Besiduo arcilloso. 
63.48 
5.15 
0.60 (?) 
16.16 
5.75 
4.09 
La perdida proviene on gran pame del agua pcrteneciente al 
criadero arcilloso i ferrujinoso hidratado. Sus companeros son el 
cuarzo i la pi q’ obrisa. Este mineral no es, piles, ni la bismutina 
propiamente dicha (sulfuro de bismuto) ni el conocido tennanit, 
siuo uu siilfuro dohle de bismuto i cobre, cuya composicion, si se 
eliminan las sustancia estranas, seria: 
Sesqui-stilfuro de bismuto Bi 2 S 2 92.32 
Sub-siilfuro de cobre Cu 2 S. ... 7.68 
